JFT: JURNAL FISIKA DAN TERAPANNYA
p-ISSN: 2302-1497, e-ISSN: 2715-2774 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft

## Pengaruh Inhibitor Alami Dari Biji Nangka Terhadap Laju Korosi Baja Karbon Tinggi
Andi Devi Sri Anjani 1 , Ihsan 2 , Rahmaniah 3*
123 Jurusan  Fisika,  Fakultas  Sains  dan  Teknologi,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar
Email: rahmaniah.fisika@uin-alauddin.ac.id *Corresponding Author

## Abstrak
Biji buah nangka memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan inhibitor korosi dikarenakan kandungan anti oksidannya dapat menghambat laju korosi pada suatu logam. Tujuan  dilakukannya penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  waktu  perendaman  terhadap  laju  korosi, untuk  mengetahui  efisiensi  ekstrak  biji  buah  nangka  dalam  menghambat  laju  korosi  dan  untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada baja karbon tinggi tanpa inhibitor dan dengan inhibitor. Penelitian ini menggunakan metode maserasi untuk mengekstrak biji buah nangka dan menggunakan metode  kehilangan  berat  untuk  mengetahui  nilai  laju  korosi  pada  sampel  serta  menggunakan pengujian SEM untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada sampel. Penelitian ini menghasilkan nilai laju korosi pada perendaman tanpa larutan inhibitor selama berturut-turut 10 hari, 20 hari, dan 30  hari  yaitu  263,46  mpy,  365,93  mpy,  dan  426,92  mpy.  Sedangkan  pada  perendaman  dengan menggunakan larutan inhibitor selama bertrut-turut 10 hari, 20 hari, dan 30 hari menghasilkan nilai laju  korosi sebesar  71,62 mpy,  53,41 mpy, dan  44,95  mpy.  Dari  hasil tersebut menghasilkan  nilai efisiensi  inhibisi  sebesar  72,81%,  85,40%,  dan  89,47%.  Pada  pengujian  SEM  menghasilkan  jenis korosi yang terjadi pada sampel tanpa larutan inhibitor yaitu korosi sumuran dan untuk perendaman pada larutan inhibitor jenis korosi yang terjadi yaitu korosi merata.
Kata Kunci : Inhibitor, Korosi, Laju korosi, SEM.

## Abstract
Jackfruit seed has considerable potential to be used as a corrosion inhibitor because its anti-oxidant content  can  inhibit  the  corrosion  rate  of  the  metal.  This  study  aimed  to  determine  the  effect  of variations in immersion time on the corrosion rate, the efficiency of jackfruit seed extract in inhibiting the  corrosion  rate,  and  the  type  of  corrosion  that  occurs  in  high-carbon  steel  without  and  with inhibitors. This study used the maceration method to extract jackfruit seeds. It used the weight loss method to determine the value of the corrosion rate in the sample and used SEM testing to determine the  type  of  corrosion  that  occurred  in  the  sample.  This  research  yielded  corrosion  rate  values  in immersion without inhibitor solutions for 10 days, 20 days, and 30 days respectively, namely 263,46 mpy, 365,93 mpy, and 426,92 mpy. Whereas immersion using inhibitor solutions for 10 days, 20 days, and 30 days respectively, resulted in corrosion rate values of 71,62 mpy, 53.41 mpy, and 44.95 mpy. These results resulted in inhibition efficiency values of 72,81%, 85,40%, and 89,47%. The SEM test produced the type of corrosion that occurred in samples without an inhibitor solution, namely pitting corrosion. For immersion in an inhibitor solution, the type of corrosion that occurred was uniform corrosion.
Keywords: Corrosion, Corrosion rate, Inhibitor, SEM.

## 1. PENDAHULUAN
Di zaman modern yang sekarang ini, kehidupan manusia semakin terasa sulit untuk menangani  banyaknya produksi sampah/limbah yang tiap  harinya selalu bertambah. Salah satu diantaranya yaitu limbah organik dari kehidupan berumah tangga. Tidak banyak orang yang  menyadari  bahwa  dalam  kehidupan  berumah  tangga  juga  menghasilkan  produksi limbah meskipun dalam jumlah yang kecil. Misalnya dalam memproduksi makanan sehari- hari, secara tidak sengaja dapat  menghasilkan limbah dari pembuangan  sisa-sisa makanan yang sudah tidak bisa lagi diolah. Salah satu contoh sederhananya yaitu dalam mengomsumsi buah  nangka.  Nangka  merupakan  tanaman  yang  cukup  mudah  di  jumpai  di  wilayah nusantara.  Sebagian  besar  orang  hanya  mengomsumsi  buah  dari  tumbuhan  nangka  dan membuang bagian kulit dan bijinya sehingga menghasilkan limbah organik tanpa menyadari bahwa bagian tersebut masih dapat di olah menjadi sesuatu yang berguna.
Limbah  biji  nangka  saat  ini  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  Bagian  tersebut seringkali dikelola dalam keadaan yang segar atau diolah menjadi beberapa jenis makanan misalnya dalam pembuatan kolak [1]. Selebihnya biji nangka hanya dikumpulkan pada satu titik atau dibuang disekitar tanaman. Menurut penelitian yang dilakukan  oleh Asmarawati pada tahun 2016, terdapat beberapa senyawa yang terkandung didalam Biji buah nangka yang memiliki khasiat tersendiri yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid dan steroid.
Adanya beberapa senyawa-senyawa antioksidan yang diketahui terkandung didalam biji  buah  nangka  dapat  mendukung  pemanfaatan  lebih  lanjut  untuk  digunakan  sebagai inhibitor  organik  [2].  Salah  satu  diantaranya  yaitu  tanin  yang  diketahui  dapat  menjadi inhibitor (penghambat) dalam proses korosi pada logam. Tanin  yang terkandung di  dalam bagian tumbuhan akan membentuk suatu senyawa kompleks Fe (III) pada bagian dasar logam yang mengakibatkan penurunan laju korosi. Senyawa kompleks yang ada  pada tanin akan menghalangi serangan ion-ion korosif pada bagian dasar logam [3].
Korosi  atau  pengkaratan  merupakan  suatu  reaksi  antara  logam  dengan  lingkungan disekitarnya yang mengakibatkan mutu dari logam mengalami penurunan. Fenomena Korosi yang  terjadi  secara  alami  dan  seringkali  berlangsung  secara  tiba-tiba  di  luar  prediksi mengakibatkan  fenomena  ini  tidak  dapat  dicegah  dengan  seluruhnya  [4].  Salah  satu  cara untuk  menghambat  terjadinya  korosi  pada  logam  adalah  dengan  menggunakan  inhibitor alami  yang  berfungsi  sebagai  penghambat  reaksi  korosi  yang  bekerja  dengan  membentuk lapisan pelindung pada bagian dasar logam.
Untuk mengetahui seberapa lama struktur logam  dapat  bertahan terhadap serangan korosi, maka dapat digunakan analisis yang menghasilkan laju korosi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui laju korosi yang terjadi pada suatu logam yaitu dengan menggunakan metode kehilangan berat. Metode kehilangan berat merupakan metode yang paling  banyak  digunakan  dalam  penelitian  mengenai  analisis  laju  korosi.  Metode  ini dilakukan  dengan  mengukur  berat  logam  sebelum  dan  setelah  logam  tersebut  mengalami korosi kemudian dihitung laju korosinya melalui berat yang hilang yang terjadi pada logam [5].
Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dilakukan pemanfaatan ekstrak biji buah nangka sebagai inhibitor organik yang dapat menghambat laju korosi pada logam
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
(baja  karbon  tinggi)  dengan  menggunakan  metode  kehilangan  berat  untuk  menganalisis penurunan laju korosi yang terjadi pada logam setelah ditambahkan inhibitor dari ekstrak biji buah nangka .

## 2.METODE PENELITIAN
a) Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  rotary  evaporator,  blender, hotplate , wadah kaca, kaca persegi, gelas ukur, neraca digital, erlenmeyer 1000 ml, labu ukur 1000 ml, labu ukur 100 ml, batang pengaduk, pompa vakum, gunting, gerinda potong presisi, alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu baja karbon tinggi, larutan HCl, etanol, aquades, aseton, biji buah nangka, kertas saring, label dan tissue .
b) Prosedur Kerja
1. Preparasi Sampel
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah baja karbon tinggi berbentuk plat dan dipotong menjadi 7 bagian. 1 bagian digunakan sebagai sampel pembanding, 3 bagian untuk sampel yang perendamannya menggunakan inhibitor, dan 3 bagain untuk sampel yang perendamamannya tidak menggunakan inhbitor. Sampel diukur menggunakan mistar dengan ukuran  dimensi  1  ×  1  ×  0.15  cm.  Kemudian  menghaluskan  permukaan  sampel  dengan menggunakan kertas amplas sampai permukaan sampel mengkilap. Mencuci sampel dengan menggunakan aquades dan dicelupkan ke dalam aseton agar sampel bersih dari serbuk yang menempel  pada  permukaan.  Selanjutnya  mengeringkan  sampel  dengan  suhu  ruang  dan menggunakan  tissue  untuk  wadah  pengeringan  sampel.    Setelah  kering  maka  langkah selanjutnya yaitu menimbang massa awal baja dengan menggunakan neraca digital.
2. Pembuatan Ekstrak Biji Nangka
Menggunakan metode ekstraksi maserasi untuk pembuatan inhibitor dari biji nangka. Mencuci  dan  memotong  kecil-kecil  biji  nangka  yang  telah  dipisahkan  dari  buahnya. Mengeringkan biji nangka di bawah sinar matahari sampai kering. Menghaluskan biji nangka dengan  blender  sampai  menjadi  bubuk.  Setelah  itu  mentimbang  kemudian  membungkus bubuk biji nangka dengan kertas saring lalu memasukkan pada methanol selama 3 × 24 jam. Setelah itu menyaring methanol yang telah direndami serbuk biji nangka dengan kertas saring dan  menguapkan  sampai  semua  methanol  menguap  dan  sari  yang  umumnya  sehingga berbentuk seperti minyak yang mengendap.
3. Pembuatan Larutan Korosif
Media  larutan  korosif  yang  digunakan  yaitu  Asam  Klorida  (HCl)  3%.  Melakukan pengenceran dengan menambahkan aquadest kedalam labu ukur (1000 ml) sebanyak 500 ml. Memasukkan HCl 37% sebanyak 83 ml kedalam labu ukur yang telah diisi 500 ml aquadest. Menghomogenkan  larutan  di  dalam  labu  ukur.  Menambahkan  aquadest  hingga  batas meniscus labu ukur.
4. Pembuatan Larutan Inhibitor
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
Menyiapkan larutan inhibitor dengan menimbang ekstrak biji buah nangka sebanyak 1 gr kemudian melarutkan ekstrak ke dalam aquades 1000 ml sebagai larutan induk (1000 ppm). Membuat larutan inhibitor dengan konsentrasi 400 ppm dengan cara memasukkan  40 ml  larutan  induk  (1000  ppm)  dan  50  ml  aquades  ke  dalam  labu  ukur  100  ml. Menghomogenkan larutan kemudian menambahkan aquadest hingga batas meniscus
5. Pengujian Metode Kehilangan Berat
Pengujian  ini  menggunakan  massa  awal  dan  massa  akhir.  Langkah  pertama  yang dilakukan yaitu dengan menimbang massa sampel sebelum proses perendaman agar massa awalnya  diketahui.  Memasukkan  sampel  pada  medium  larutan  korosif  HCl  3%  tanpa inhibitor kemudian didiamkan selama 10 hari (sampel A), 20 hari (sampel B), dan 30 hari (sampel  C),  dimana  tiap  sampel  berada  di  dalam  gelas  kimia  yang  berbeda-beda. Memasukkan  sampel  pada  medium  yang  telah  ditambahkan  inhibitor  dengan  konsentrasi yang digunakan 400 ppm , kemudian didiamkan selama 10 hari (sampel D), 20 hari (sampel E), dan 30 hari (Sampel F), dimana tiap sampel berada di dalam gelas kimia yang berbeda- beda. Mengangkat sampel setelah proses perendaman selesai, setelah itu membilas dengan aquades  agar  produk  korosi  hilang.  Selanjutnya  mengeringkan  sampel  pada  suhu  ruang. Setelah itu melakukan penimbangan massa akhir untuk mengetahui massa yang hilang.
6. Pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM)
Setelah  melakukan  pengujian  pengurangan  berat  (weight  loss),  maka  selanjutnya dilakukan  pengujian  SEM  untuk  mengetahui  karakteristik  morfologi  dari  sampel  baik sebelum penambahan inhibitor maupun setelah penambahan inhibitor agar dapat diketahui jenis korosi yang terjadi pada sampel tersebut
Persamaan kehilangan berat:
𝑊 = 𝑊 0 − 𝑊 1 (1)
W
: selisih massa (g)
W 0
: massa awal (g) W 1 : massa akhir (g)
Persamaan Laju Korosi:
𝐶𝑅 = 𝐾 𝑊 𝐷 𝐴 𝑇 (2) CR : laju korosi (mpy) K : konstanta (8,76.10 4 mpy) W
: massa yang hilang (g)
D
: massa jenis benda (g/cm 3 ) A
: luas permukaan benda (cm 2 ) T : waktu perendaman (jam)
Tabel 1 . Perbandingan Tingkat Klasifikasi Laju Korosi [6]
Laju Korosi Relatif  mil/tahun  mm/tahun μm/mm nm/tahun pm/detik Amat sangat baik <1 <0,025 <25 <2,98 <0,8 Sangat Baik 1-5 0,025-0,1 25-100 2,89-10 0,8-4 Baik 5-20 0,1-0,5 100-500 10-50 4-16 Sedang 20-50 0,5-1 500-1000 50-150 16-40 Buruk 50-200 1-5 1000-5000 150-500 40-161 Sangat buruk 200+ 5+ 5000+ 500+ 161+
Persamaan Efesiensi Inhibisi:
% 𝐸𝐼 = 𝑃 𝑐𝑜𝑟 −𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑃 𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑥 100% (3)
EI : efisiensi inhibisi (%) P cor
: pengurangan berat baja tanpa inhibitor (g) P corr : pengurangan berat baja dengan inhibitor (g)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaruh Waktu Perendaman terhadap Laju Korosi Baja Karbon Tinggi
Korosi  atau  yang  biasanya  disebut  dengan  pengkaratan  merupakan  suatu peristiwa yang menyebabkan berkurangnya nilai mutu suatu  logam yang diakibatkan oleh reaksi  kimia  yang  menyerang  bagian  permukaan  sehingga  logam  mengalami  kerusakan. Mekanisme terjadinya korosi yaitu sebagai berikut:
Fe  Fe 2+ + 2e - (anoda) 2H + + 2e -  H 2 (Katoda) Fe 2+ + (OH) -  Fe (OH) -
Reaksi total (anoda + katoda)  produk karat Fe(OH) 2
Di daerah anoda terjadi reaksi oksigen dimana atom besi kehilangan elektronnya menjadi  ion  positif  yaitu  atom  Fe  berubah  menjadi  ion  Fe  dan  melepaskan  2  elektron. Kemudian elektron yang dihasilkan pada daerah anoda akan digunakan untuk reaksi reduksi (katodik) sehingga terbentuklah gas hidrogen. Di daerah katoda terjadi reaksi reduksi pada ion H + dalam larutan penghantar yang menjadi gelembung gas H 2 , sehingga menempel pada permukaan elektroda.
Tabel 2 . Hasil Penelitian Sampel Tanpa Larutan Inhibitor
Waktu Perendaman Luas Permukaan (cm 2 ) Volume baja (cm 3 ) Densiti (gr/cm 3 ) Massa Awal (gram) Massa Akhir (gram) Kehilangan Massa (gram) Laju Korosi (mpy) 10 hari 2,6 0,15 9,653 1,4480 1,4020 0,0460 263,46 20 hari 2,6 0.15 7,6526 1,1479 1,0466 0,1013 365,93 30 hari 2,6 0,15 6,268 0,9402 0,7950 0,1452 426,92

## (Sumber: Data Primer, 2021)
Tabel 3 . Hasil Penelitian Sampel dengan Larutan Inhibitor Waktu Perendaman Luas Permukaan (cm 2 ) Volume baja (cm 2 ) Densiti (gr/mm 3 ) Massa Awal (gram) Massa Akhir (gram) Kehilangan Massa (gram) Laju Korosi (mpy) 10 hari 2,6 0,15 8,8773 1,3316 1,3201 0,0115 71,62 20 hari 2,6 0.15 8,436 1,2655 1,2492 0,0163 53,41 30 hari 2,6 0,15 5,330 0,7995 0,7865 0,0130 44,95
(Sumber: Data Primer, 2021)
Massa yang hilang disebabkan oleh adanya proses oksidasi yang terjadi pada sampel (besi) dikarenakan sampel yang bereaksi dengan larutan korosif (HCl 3%) mengakibatkan permukaan sampel akan  melepaskan ion-ion  (anoda) dan permukaan sampel  yang lainnya akan menerima ion-ion (katoda) yang dilepaskan. Sehingga bagian permukaan sampel yang berperan  sebagai  tempat  ion-ion  berkumpul  akan  mengalami  proses  pengkaratan  yang menjadi penyebab berkurangnya massa sampel.
Gambar 1 . Grafik Massa Sampel Sebelum dan Setelah Perendaman pada larutan tanpa Inhibitor.
Gambar 2 . Grafik Massa Sampel Sebelum dan Setelah Perendaman pada larutan dengan Inhibitor.
Terdapat perbedaan nilai pengurangan massa pada sampel yang tidak menggunakan inhibitor dan pada sampel yang menggunakan ihibitor. Pada sampel yang tidak menggunakan larutan  inhibitor  memiliki  nilai  kehilangan  massa  yang  lebih  besar  dibandingkan  nilai kehilangan  massa  pada  sampel  yang  menggunakan  larutan  inhibitor.  Hal  ini  disebabkan karena  pada  perendaman  dengan  menggunakan  larutan  inhibitor,  permukaan  sampel  akan melepaskan  ion-ion  (anoda)  yang  lebih  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  sampel  yang direndam pada larutan dengan penambahan inhibitor sehingga ion-ion (katoda) yang diterima
0.0000 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000 1.6000 10 M a ss a Sa m pel (g r) Waktu Perendaman (Hari) Massa Sampel Sebelum dan Setelah Perendaman Massa Awal Massa Akhir 10 20 30 0.0000 0.2000 0.4000 0.6000 0.8000 1.0000 1.2000 1.4000 1 2 3 M a ss a S a m p el (g r) Waktu Perendaman (Hari) Massa  Sampel Sebelum dan Setelah Perendaman Massa Awal Massa Akhir 10 20 30
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
oleh  permukaan  sampel  yang  lainnya  juga  semakin  kecil.  Sedangkan  pada  sampel  yang direndam pada larutan tanpa inhibitor, akan melepaskan ion (anoda) lebih banyak sehingga permukaan sampel  lainnya akan menerima ion (katoda) dalam jumlah yang besar.
Gambar 3 menunjukkan laju korosi terendah yaitu pada perendaman selama 10 hari dengan nilai 263,46 mpy. Kemudian pada hari ke 20 mengalami peningkatan nilai laju korosi sebesar 365,93 mpy. Dan pada hari ke 30 mengalami laju korosi yang tertingi dengan nilai 426,92  mpy.  Pada  gambar  3  dapat  pula  diketahui  hubungan  yang  berbanding  lurus  antara waktu perendaman dengan laju korosi dimana semakin lama waktu perendaman maka laju korosi juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh serangan larutan korosif yang terjadi pada permukaan  logam  semakin  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  waktu  perendaman sehingga permukaan logam menjadi lebih mudah terkorosi.
Gambar 3 . Grafik Hubungan antara Waktu Perendaman dengan Laju Korosi Sampel pada Medium Korosif tanpa Larutan Inhibitor.
Pada gambar 4 menunjukkan laju korosi tertinggi yaitu pada perendaman selama 10 hari dengan nilai 71,62 mpy. Kemudian pada hari ke 20 mengalami penurunan, sehingga nilai laju korosi sebesar 53,41 mpy. Dan pada hari ke 30 mengalami laju korosi yang paling rendah dengan nilai 44,95 mpy. Hal ini disebabkan oleh penambahan inhibitor yang bekerja dengan baik pada permukaan logam seiring dengan bertambahnya waktu perendaman. Semakin lama waktu perendaman maka inhibitor yang melekat pada permukaan logam semakin menebal sehingga menyebabkan logam lebih sulit untuk terkorosi.
263.46 365.93 426.92 0 100 200 300 400 500 0 10 20 30 40 L a ju K o ro si ( m py ) Waktu Perendaman (Hari) Hubungan Antara Waktu Perendaman dengan Laju Korosi Sampel tanpa Larutan Inhibitor
Gambar 4 . Grafik Hubungan antara Waktu Perendaman dengan Laju Korosi Sampel pada Medium Korosif dengan Larutan Inhibitor
Inhibitor merupakan senyawa tertentu yang apabila ditambahkan pada suatu logam dapat mengurangi nilai laju korosi. Jenis inhibitor yang digunakan pada penelitian ini yaitu inhibitor organik dari ekstrak biji buah nangka dimana beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kandungan biji nangka diantaranya sebagai berikut:
1. Biji buah nangka mengandung beberapa zat antinurtisi seperti saponin, steroid glycosida, sterol, tanin, dan triterpene [7].
2.  Karakteristik  amilum  biji  nangka  dan  uji  aktivitas  antioksidan  secara  in-vitro  yang terdapat  dalam  biji  nagka  menunjukkan  bahwa  hasil  uji  fitokimia  biji  nangka mengandung senyawa flavonoid, saponin dan steroid [8].
3. Senyawa yang terkandung dalam biji buah nangka berdasarkan hasil penapisan fitokimia ekstrak kental etanol 70% diantaranya yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, saponin, dan terpenoid [9].
Senyawa tanin dan flavonoid diduga merupakan senyawa yang dapat bertanggung jawab  pada  aktivitas  antioksidan.  Tanin  merupakan  salah  satu  senyawa  organik  yang berpotensi sebagai inhibitor korosi. Tanin akan membentuk senyawa kompleks dengan oin besi menjadi fe-tanat pada permukaan logam.
Fe 2+ + Tanin  Fe-tanin Fe-tanin + O 2  Fe-Tanat
Senyawa  tanin  dapat  membentuk  senyawa  kompleks  dengan  besi  (II)  dan  besi  (III). Kompleks besi (II) – tanin tidak memiliki warna dan memiliki sifat yang mudah terlarut dan teroksidasi. Dengan adanya oksigen, kompleks ini berubah menjadi komplek s besi (III)  – tanin  yang  dikenal  dengan  sebutan  tanat.  Senyawa  kompleks  Fe-tanat  ini  akan  menjadi barrier (penghalang) dan akan melapisi logam sehingga tidak terjadi kontak  langsung antara larutan dengan logam besi.
71.62 53.41 44.95 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 L a ju K o ro si ( m py ) Waktu Perendaman (Hari) Hubungan Antara Waktu Perendaman dengan Laju
Korosi Sampel dengan Larutan Inhibbitor
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
Tanin  dengan  rumus  kimia  C 76 H 52 O 46 merupakan  senyawa  polifenol  dimana senyawa ini dapat menghambat proses oksidasi. Senyawa ini juga dapat membentuk senyawa kompleks  dengan  Fe  (III)  pada  permukaan  logam  sehingga  sangat  mendukung  untuk menurunkan nilai laju korosi [10].
Adapun  senyawa  flavonoid  yaitu  senyawa  yang  memiliki  struktur  kimia C 6 -C 3 -C 6. Ditinjau dari struktur molekulnya senyawa flavonoid memiliki pasangan elektron bebas dan ikatan rangkap sebagai medium bagi inhibitor untuk bereaksi dengan logam  besi. Flavonoid juga dikatakan sebagai senyawa antioksidan karena dpat menangkap radikal bebas dengan membebaskan atom hidrogen dari gugus hidroksilnya.
b. Efisiensi Ekstrak Biji Nangka dalam Menghambat Laju Korosi Baja Karbon Tinggi
Hasil  analisis  dari  data  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  menunjukkan  nilai efisiensi inhibisi ekstrak biji buah nangka sebagai berikut:
Tabel 4 . Efisiensi Inhibisi Ekstrak Biji Buah Nangka Waktu Perendaman Laju Korosi Tanpa Penambahan Inhibitor Laju Korosi dengan Penambahan Inhibitor Efisiensi Inhibisi 10 Hari 263,46 mpy 71,62 mpy 72,81 % 20 Hari 365,93 mpy 53,41 mpy 85,40% 30 Hari 426,92 mpy 44,95 mpy 89,47%
Dari  gambar  5  dapat  diketahui  bahwa  hubungan  antara  waktu  perendaman  dan efisiensi inhibisi yaitu berbanding lurus dimana semakin lama waktu perendaman maka nilai efisiensi inhibisi yang dihasilkan juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh inhibitor yang bekerja dengan baik dan melekat pada permukaan logam. Pada bagian ini senyawa tanin telah membentuk senyawa kompleks (Fe-Tanat) pada bagian permukaan baja karbon yang semakin lama semakin menebal membentuk lapisan pelindung sehingga menyebabkan laju korosi yang semakin kecil dan menghasilkan nilai efisiensi inhibisi yang semakin besar.
Gambar 5 . Grafik Hubungan antara Waktu Perendaman dengan Efisiensi Inhibisi. 72.81% 85.40% 89.47% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0 10 20 30 40 E fis iens i Inh ibi si (%) Waktu Perendaman (hari) Hubungan antara Waktu Perendaman dengan
Efesiensi Inhibisi
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
Penelitan terdahulu mengenai penggunaan bahan alami sebagai inhibitor korosi telah dilakukan.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dengan  penambahan  ekstrak  daun  jambu  biji sebagai inhibitor pada besi dalam larutan HCl 3% dinilai dapat menurunkan laju korosi. Nilai efesiensi  inhibisi  terbesar  diperoleh  pada  penambahan  inhibitor  ekstrak  daun  jambu  pada konsentrasi  1000  ppm  sebesar  56,29%  [11].  Penelitian  lainnya  dilakukan  dengan menggunakan inhibitor dari ekstrak kulit buah kakao untuk mengurangi laju korosi pada baja karbon  dalam  medium  air  laut.  Rata-rata  nilai  efisiensi  inhibisi  yang  diperoleh  setelah perendaman  40  hari  sebesar  78,23%  [3].  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  dengan menggunakan esktrak kulit buah manggis sebagai inhibitor korosi dalam larutan asam sulfat yang direndam  selama 9 jam. Nilai efisiensi inhibisi yang diperoleh pada konsentrasi  300 ppm yaitu 38,74% [12].
Dari  beberapa  hasil  penelitian  yang  dipaparkan  diatas,  dapat  membuktikan  bahwa senyawa tanin yang terkandung dalam daun jambu biji, kulit buah kakao, kulit buah manggis, dan  biji  buah  nangka  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam  menghambat  laju  korosi.  Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini yang menggunakan biji buah nangka memperoleh nilai efisiensi inhbisi yang lebih tinggi dari bahan alami yang lainnya.
c. Karakteristik Morfologi Baja Karbon Tinggi tanpa Inhibitor dan Dengan Inhibitor Scanning Electron Microscopy (SEM) adalah sebuah instrumen yang menggunakan berkas elektron pancaran tinggi untuk memindai sebuah objek sehingga menghasilkan citra (image)  dari  objek  itu.  Image  yang  paling  sering  dihasilkan  oleh  SEM  ada  du  jenis,  yaitu permukaan sampel dan pemetaan komposisi sampel [13]. Pengamatan berbagai jenis material dengan  beragam  karakter  dan  properti  fisis  yang  berbeda  dapat  dilakukan  menggunakan SEM, namun tentu saja diperlukan pertimbangan dan pendekatan yang khusus untuk setiap jenis  sampel  yang  berbeda  agar  pengamatan  menggunakan  SEM  dapat  dilakukan  serta mampu  memberikan  hasil  pengamatan  SEM  dengan  kualitas  yang  baik  dan  mampu memberikan informasi keadaan struktur sampel yang sebenarnya [14].
Pada penelitian ini menggunakan pengujian Scanning Electron Microscopy untuk menegetahui jenis korosi yang terjadi pada sampel yang perendamannya menggunkan larutan inhibitor  dan  tanpa  menggunakan  larutan  inhibitor.  Perbesaran  yang  digunakan  dalam pengujian ini yaitu perbesaran 200× dan perbesaran 500×.
Gambar 6 . Hasil Pengujian SEM Sampel tanpa perlakuan  dengan perbesaran 200× (2) Perbesaran 500×.
Gambar 6 merupakan hasil pengujian SEM dengan perbesaran 200× (A) dan 500× (B)  dimana  sampel  yang  diuji  merupakan  sampel  yang  tidak  diberikan  perlakuan perendaman. Sampel ini digunakan sebagai sampel pembanding hasil SEM dari sampel yang telah  direndam  menggunakan  larutan  inhibitor  dan  tanpa  menggunakan  larutan  inhibitor. Dapat  dilihat pada gambar  6 hanya  ada goresan  hasil amplas dan didominasi bagian yang lebih halus.
Gambar 7 . Hasil Pengujian SEM Sampel tanpa Larutan Inhibitor (1) Perbesaran 200× (2) Perbesaran 500×.
d.
Gambar 8 . Hasil Pengujian SEM Sampel dengan Larutan Inhibitor (1)
Perbesaran 200× (2) Perbesaran 500×.
1 2 1 2 1 2
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
Pada  gambar  7  merupakan  hasil  pengujian  SEM  sampel  yang  perendamannya tidak menggunakan larutan inhibitor dimana perbesaran yang digunakan pada pengujian ini yaitu  200×  (A)  dan  500×  (B).  Pada  gambar  7  juga  dapat  dilihat  bahwa  jenis  korosi  yang terjadi  yaitu  korosi  sumuran,  dimana  terdapat  lubang-lubang  kecil  meyesupai  sumur  yang tersebar di permukaan logam.
Korosi sumuran terjadi diakibatkan oleh adanya serangan korosi lokal pada dasar logam  sehingga  membentuk  sebuah  cekungan  atau  lubang  pada  dasar  logam.  Jenis  korosi sumuran  merupakan  bentuk  korosi  yang  dianggap  berbahaya  jika  dibandingkan  dengan korosi  merata,  karena  produk  korosi  yang  terbentuk  anak  menutupi  lubang  sehingga  sulit untuk diidentifikasi. Korosi sumuran efeknya tidak meluas namun terjadi hanya di suatu titik saja dan terus sampai ke dalam sehingga membentuk sebuah cekungan yang menjadi pemicu meluasnya daerah logam yang terkorosi [15].
Gambar  8  menunjukkan  hasil  pengujian  SEM  sampel  yang  perendamannya menggunakan larutan Inhibitor dimana pada gambar bagian 1 menggunakan perbesaran 200× dan pada gambar bagian 2 menggunakan perbesaran 500×. Pada gambar 8 juga dapat dilihat bahwa jenis korosi yang terjadi yaitu korosi seragam dimana serangan korosi yang terjadi merata pada permukaan logam.
Korosi  seragam  merupakan  korosi  dengan  serangan  merata  pada  seluruh permukaan  logam.  Jenis  korosi  ini  terlebih  dahulu  menyerang  permukaan  logam  secara merata dan tidak menimbulkan cekungan yang dapat memperluas wilayah korosi pada bagian logam,  sehingga  jenis  korosi  ini  dikategorikan  sebagai  jenis  korosi  yang  lebih  baik  jika dibandingkan dengan jenis korosi sumuran [15].

## 4. SIMPULAN
Pengaruh waktu  perendaman terhadap laju korosi pada  perendaman tanpa larutan inhibitor yaitu semakin lama waktu perendaman maka laju korosi semakin meningkat dimana nilai laju korosi tertinggi diperoleh pada perendaman 30 hari yaitu 426,92 mpy. Sedangkan pada  perendaman  dengan  larutan  inhibitor,  semakin  lama  waktu  perendaman  maka  laju korosi semakin menurun dan diperoleh nilai laju korosi terendah pada perendaman 30 hari yaitu  44,94  mpy.  Efisiensi  inhibitor  ekstrak  biji  buah  nangka  dapat  dikategorikan  sebagai inhibitor yang sangat efisien untuk menghambat laju korosi baja karbon tinggi. dimana nilai efisiensi  inhibisi yang diperoleh pada perendaman 10, 20, dan 30 hari berturut-turut yaitu 72,62%,  85,40%,  dan  89,47%.  Karaktersitik  morfologi  baja  karbon  tinggi  yang  diuji menggunakan SEM dengan perbesaran 200× dan 500× diperoleh hasil untuk sampel yang perendamannya tanpa larutan inhibitor mengalami jenis korosi sumuran dan untuk sampel yang perendamannya menggunakan latutan inhibitor mengalami jenis korosi merata.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Purwanti,  Ani  dkk.  2018.  Pirolisis  Limbah  Kulit  Nangka  Menjadi  Arang Aktif Dan Asap Cair Dengan Aktivator Larutan Natrium Khlorida. Prosiding Seminar Nasional
Aplikasi Sains & Teknologi. ISSN:1979-911X. https://journal.akprind.ac.id/index.php/snast/article/download/1427/1128 .
[2] Pratiwi, Dina, dkk. 2013.Uji Aktivitas Antioksidan Daun Bawang Mekah (Eleutherine americana  Merr.)  dengan  Metode  DPPH. Traditional  Medicine  Journal ,  Vol  18  (1). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/590418 .
[3]  Purnomo,  Adi.  2015. Pengaruh  Variasi  Konsentrasi  Inhibitor  Ekstrak  Kulit Buah  Kakao  (Theobroma  Cacao)  terhadap  Laju  Korosi  Pipa  Baja  Karbon A53 pada Media Air Laut. J ember : Universitas Jember. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77128.
[4]  Ludiana,  Yonna  dkk.  2012.  Pengaruh  Konsentrasi  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Teh (Camelia  Sinensis)  Terhadap  Laju  Korosi  Baja  Karbon  Schedule  40  Grade B ERW. Jurnal Fisika Unand , Vol.1 (1). ISSN 2302-8491. https://doi.org/10.25077/jfu.1.1.%25p.2012.
[5] Ramadani, Ageng. 2017. Analisis Perbedaan Laju Korosi Material Jari-Jari Sepeda Motor (Spokes) pada Berbagai Media Air yang Berkonsentrasi Asam di
Daerah Perindustrian. Jurnal Pendidikan Teknik Mesin , Vol. 6 (1). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/15/article/view/20981/19246.
[6]  Afandi,  Yudha  Kurniawan,  dkk.  2015.  Analisa  Laju  Korosi  pada  Pelat  Baja  Karbon dengan  Variasi  Ketebalan  Coating. Jurnal  Tektik  ITS ,  Vol.  4  (1),  ISSN  2337-3539. DOI 10.12962/j23373539.v4i1.8931.
[7] Ndyomugyenyi, E., W. Okot, and D. Mutetikka. 2014. Characterization of the chemical composition  of  raw  and  treated  jackfruit  (Artocarpus  heterophyllus)  and  java  plum (Syzygium cumini) beans for poultry feeding. Journal of Animal Science Advances , Vol. 4 (11). ISSN: 2251-7219. DOI: 10.5455/jasa.20141113124747.
[8]  Asmarawati,  Reni  A  Dkk.  2016. Characteristic  Amylum  Jackfruit  Seeds    Artocarpus Heterophyllus  Lamk.)  And  In  Vitro  Antioxidant  Activity  Test .  Jakarta:  Esa  Unggul University.
[9]  Dwitiyanti,  Dkk.  .  2019.  Aktivitas  Ekstrak  Etanol  70%  Biji  Nangka  (Artocarpus heterophyllus  Lam.)  dalam  Penurunan  Kadar  Gula  Darah  Tikus  Diabetes  Gestasional Yang Diinduksi Streptozotocin. Jurnal Jamu Indonesia ,  Vol. 4 (1).
[10] Yanuar, dkk. 2016. Pengaruh Penambahan Inhibitor Alami terhadap Laju Korosi pada Material  Pipa  dalam  Larutan  Air  Laut  Buatan .  Jurnal  Teknik  ITS ,  Vol.  5  (2). ISSN: 2337-3539. DOI: 10.12962/j23373539.v5i2.18938.
[11] Farida, dkk. 2014. Pengaruh Waktu Perendaman dan Konsentrasi Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium Guajava, Linn) sebagai Inhibitor Terhadap Laju Korosi Baja Ss 304 dalam Larutan  Garam  dan  Asam. Jurnal  Teknik  Kimia  UNSR, .  Vol.  20  (1). http://jtk.unsri.ac.id/index.php/jtk/article/view/162/161.
[12]  Pramudita,  dkk.  2014.  Ekstrak  Kulit  Manggis  (Garcinia  Mangostana  L)  Sebagai Inhibitor Korosid Baja Lunak (Mild Steel) dalam Larutan H 2 SO 4 1 M . Jurnal Sains dan Teknologi UNTIRTA , Vol. 10 (1). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ju- tek/article/view/6629/4593 .
[13] Masta, Ngia. 2020. Scanning Electron Microscopy . Jakarta: Universitas Indonesia.
[14]  Adhika,  dkk.  2018. Teknik  Pengamatan  Sampel  Biologi  dan  Non-Konduktif Menggunakan Scanning Electron Microscopy . Bandung: Institute Teknologi Bandung.
Andi Devi, dkk. / JFT: Jurnal Fisika dan Terapannya (2023) Vol. 10 (1): 1-15
[15] Siddiq, M Fajar. 2022.  Analisa Korosi dan Pengendaliannya. Jurnal Foundry , Vol. 3 (1) ISSN 2087-2259. https://e-journal.polmanceper.ac.id/index.php/Foundry/article.